ISSN: 1410-8917
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 20 (2) (2017) : 53 – 57
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
Uji Aktivitas Fotokatalis Genteng Berglasir Silika/TiO 2 terhadap Degradasi Larutan Indigo Carmine, Metanil Yellow dan Rhodamin
Maranti Sianita a , Choiril Azmiyawati a , Adi Darmawan a*
a Inorganic Laboratory, Chemistry Department, Faculty of Sciences and Mathematics, Diponegoro University, Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang 50275
* Corresponding author: adidarmawan@live.undip.ac.id
A r t i c l e   I n f o A b s t r a c t
Keywords: photocatalytic, glaze, Indigo carmine, Methyl
Yellow, Rhodamine
The mixing of silica and TiO 2 and its use as catalysts has been investigated. The purpose of  this study  was  to  test  the  photocatalytic  activity  of silica/TiO 2 glaze  roof  to degrade dyes,  such  as  indigo  carmine,  rhodamine  and  methyl  yellow.  The  glaze  was  made  by mixing the soda ash, borax, glass powder as the source of silica and TiO 2 functioned as the photocatalyst.  Calcination  was  conducted  at  900°C.  The  photocatalyst  activity  of  the resulting glaze was performed by degradation using three different dyes. The dyes were flowed  on  the  silica/TiO 2 glaze  surface  for  1,  2,  3,  and  4  hours.  The  change  in  dye concentration  was  measured by  a  UV-VIS  spectrophotometer.  The  results  showed  that glaze  production  of  tile  could  be  conducted  by  adding  TiO 2 mixture  on  glaze. Photocatalytic  results  showed  indigo  carmine  degradation  was  74.58%,  methyl  yellow 16.08% and rhodamine 47.56%.

## A b s t r a k
Kata kunci: fotokatalitik, glasir, Indigo carmine, Metil Yellow, Rhodamine
Pencampuran silika dan TiO 2 dan penggunaan sebagai katalis telah diteliti. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  pengujian aktivitas  fotokatalitik  dari atap  glasir silika/TiO 2 untuk mendegradasi  zat  warna,  seperti  indigo  carmine,  rhodamin  dan  methyl  yellow.  Glasir dibuat dengan mencampur abu soda, boraks, serbuk kaca yang dikenal sebagai sumber silika dan TiO 2 yang difungsikan sebagai fotokatalis. Pembakaran dilakukan dua kali pada 900°C.  Aktivitas  fotokatalis  dari  glasir  yang  dihasilkan  dilakukan  dengan  uji  kinerja degradasi menggunakan tiga pewarna berbeda. Pewarna dialirkan pada permukaan glasir silika / TiO 2 selama 1, 2, 3, dan 4 jam. Perubahan konsentrasi zat warna diukur dengan spektrofotometer UV-VIS. Hasil penelitian menunjukkan produksi glasir genteng dapat dilakukan  dengan  menambahkan  campuran  TiO 2 pada  glasir.  Hasil  fotokatalitik menunjukkan  degradasi  indigo  carmine  adalah  74,58%,  methanyl  yellow  16,08%  dan rhodamin 47,56%.

## 1. Pendahuluan
Penelitian  yang  mengkaji  tentang  penggunaan campuran  silika/TiO 2 sebagai  katalis  telah  banyak dilakukan. Kebanyakan campuran silika  TiO 2 digunakan untuk membantu mempercepat reaksi yang melibatkan sinar  UV  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  proses fotokatalis.  Penelitian  tersebut  antara  lain  degradasi metil  yellow  dan  rhodamin  menggunakan  katalis lempung terpilar SiO 2 /TiO 2 [1, 2], degradasi larutan metil orange menggunakan fotokatalis nanopartikel TiO 2 /SiO 2
[3] dan adsorpsi dan dekomposisi larutan organik volatil oleh  serbuk  SiO 2 /TiO 2 .  Hasil  penelitian  tersebut membuktikan  bahwa  campuran  silika/TiO 2 dapat digunakan sebagai fotokatalis, yaitu mampu mendegradasi zat warna dengan bantuan sinar UV. Selain itu,  TiO 2 dapat  digunakan  sebagai  pereduksi  emisi  gas buang  khususnya  gas  NO x dan  CO,  dengan  prinsip fotokatalis.  Fotokatalis  merupakan  suatu  reaksi  kimia yang melibatkan sinar UV dan katalis padat.
Penelitian  [4]  membuktikan  bahwa  di  bawah  sinar UV,  mikroba  akan  mati  ketika  bersentuhan  dengan senyawa  titanium  oksida.  Sinar  ultraviolet  akan mengeksitasi  elektron  di  permukaan  partikel  titanium oksida  dan  memicu  reaksi  dengan  molekul  air  di permukaan  partikel.  Hasilnya  adalah  campuran  radikal hidroksil  dan  ion  superoksida  potensial,  produk  reaktif yang membunuh sel dengan merusak membran sehingga semua  isinya  akan  keluar.  Titanium  dioksida  dapat digunakan  sebagai  fotokatalis  karena  merupakan semikonduktor  yang  memiliki  celah  energi  yang  cocok untuk  membentuk  beberapa  reaksi  kimia.  Celah  energi TiO 2 mengakibatkan  padatan  ini  mengabsorpsi  radiasi elektromagnetik pada daerah UV dekat ( near UV) [5].
Karena  sifat  fotokatalis  tersebut,  TiO 2 secara  luas digunakan  pada  berbagai  aplikasi  di  kehidupan  sehari- hari.  Pada  beberapa  tahun  terakhir,  penelitian  tentang fotokatalis  beralih  kepada  pemanfaatan  TiO 2 sebagai bahan  campuran  untuk  material  bangunan.  Dengan adanya  TiO 2 pada  material  bangunan  menyebabkan material bangunan memiliki efek self-cleaning dan self- sterilizing pada permukaan material bangunan tersebut yang akibatnya dapat mendegradasi beberapa kontaminan  organik  di  lingkungan  sekitarnya.  Baik polutan outdoor  maupu  indoor  dalam  hal  ini  dapat dikurangi  dengan  peran  pasif  dari  material  bangunan. Pada  tahun  2008,  Tobaldi dkk.  [6]  memanfaatkan  TiO 2 untuk  dicampur  pada  adonan  genteng  dan  digunakan untuk mendegradasi larutan indigo carmine.
Genteng merupakan salah satu properti rumah yang dibuat  dengan  bahan  dasar  lempung.  Genteng  bermutu baik  apabila  memenuhi  sejumlah  persyaratan,  di antaranya  adalah  memiliki  kuat  tekan  yang  tinggi  dan daya  serap  air  yang  rendah  [7].  Sejauh  ini  pembuatan genteng  umumnya  hanya  meliputi  pencetakan  dan pembakaran  genteng  serta  pengglasiran  genteng. Pengglasiran  dilakukan  untuk  melapisi  permukaan genteng  agar  genteng  tampak  mengkilap  dan  memiliki warna yang bagus, selain itu juga untuk mengurangi daya serap genteng terhadap air.
Glasir  merupakan  material  yang  terdiri  dari beberapa  bahan  tanah  atau  batuan  silikat  yang  dengan proses  pembakaran  akan  melebur  menjadi  satu  pada permukaan badan keramik. Glasir merupakan kombinasi seimbang dari salah satu atau lebih oksida basa ( fluks), oksida asam (silika), dan oksida netral (alumina), ketiga bahan  tersebut  merupakan  bahan  utama  pembentuk glasir  yang  dapat  disusun  dengan  berbagai  komposisi untuk suhu kematangan glasir yang dikehendaki. Dalam pengertian  yang  sederhana,  untuk  membuat  glasir diperlukan tiga bahan utama, yaitu: silika yang berfungsi sebagai  unsur  penggelas  (pembentuk  kaca),  alumina yang  berfungsi  sebagai  unsur  pengeras,  dan  flux  yang berfungsi  sebagai  unsur  pelebur  atau  peleleh  untuk menurunkan temperatur lebur bahan-bahan glasir [8].
Penambahan TiO 2 dalam bahan pembuat glasir akan menyebabkan  glasir  mempunyai  manfaat  tambahan sebagai fotokatalis. Dengan berfungsi sebagai fotokatalis diharapkan  genteng  dengan  disinari  matahari  dapat membersihkan  polutan  di  udara.  Ditambahkannya  TiO 2
pada  glasir  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  TiO 2 mempunyai  kemampuan  untuk  membunuh bakteri  dan polutan lain di udara dengan bantuan sinar UV. Genteng berada di atap rumah yang selalu terkena sinar matahari maka  dengan  adanya  TiO 2 pada  genteng,  bila  genteng terkena  sinar  matahari  reaksi  fotokatalis  dapat  terjadi dan polutan yang terdapat pada udara dapat berkurang.
Dalam  penelitian  ini  diuji  aktivitas  fotokatalis  dari genteng  yang  telah  dilapisi  glasir  silika/TiO 2 terhadap beberapa  zat  warna,  yaitu indigo  carmine,  metanil yellow, dan rhodamin. Ketiga zat warna tersebut diatas digunakan untuk mewakili polutan udara, karena sangat sulit menganalisis persentase pengurangan konsentrasi kontaminan udara secara langsung. Oleh sebab itu, perlu dicari  zat  lain  yang  lebih  mudah  dianalisis  persentase pengurangan  konsentrasinya,  maka  pada  penelitian  ini digunakan  zat  warna  sebagai  model  untuk  menguji aktivitas  fotokatalis  dari  genteng  berglasir  silika/TiO 2 . Penelitian ini bertujuan menguji kemampuan degradasi dari genteng berglasir silika/TiO 2 terhadap beberapa zat warna, meliputi indigo carmine, rhodamin, dan metanil yellow.

## 2. Metode Penelitian

## Bahan dan Alat
Genteng,  bahan-bahan  kimia  teknis  seperti  TiO 2 , Natrium  tetraborat,  Na 2 CO 3 ,  silika  dari  kaca,  akuades, larutan indigo  carmine,  metanil  yellow,  dan  rhodamin. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: peralatan  gelas,  oven,  ayakan  100  mesh,  timbangan listrik, furnace, pompa akuarium, dan spektrofotometer UV Vis.

## Pengglasiran Genteng
Sampel  berupa  genteng  diglasir  dengan  campuran silika, soda ash, boraks, dan TiO 2 dengan perbandingan silika : Soda abu : boraks : titanium dioksida = 1 : 1,5 : 1 : 0,02. Campuran digerus hingga halus kemudian sampel genteng difurnace pada suhu 900°C selama 3,5 jam.

## Uji Kemampuan Fotokatalis Genteng
Aktifitas  fotokatalis  genteng  berglasir  silika/TiO 2 diteliti berdasarkan kemampuannya dalam mendegradasi  larutan  warna indigo  carmine,  metanil yellow,  dan  rhodamin.  Pengujian  dilakukan  di  bawah sinar  matahari  dengan  reaktor  fotokatalis  yang  telah berisi  larutan  zat  warna  masing-masing  sebanyak  4  L dengan  konsentrasi  1  ppm  untuk metanil  yellow, rhodamin, dan indigo carmine selama 1, 2, 3, dan 4 jam. Larutan  zat  warna  di  tempatkan  dalam  suatu  wadah kemudian  dialirkan  ke  atas  permukaan  genteng menggunakan aerator aquarium. Perubahan konsentrasi larutan  warna  setiap  jam  dianalisis  menggunakan spektrofotometer  UV-Vis  pada  panjang  gelombang maksimum.  Hasil  pembacaan  absorbansi  dikonversi  ke konsentrasi  dengan  bantuan  larutan  standar  masing- masing  zat  warna.  Sebagai  pembanding  dibuat  juga reaktor  menggunakan  genteng  tanpa  glasir  dan  diberi perlakuan yang sama.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Pengglasiran Sampel Genteng
Bahan  penyusun  glasir  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  silika  (SiO 2 ),  Natrium  tetraborat (Na 2 B 4 O 7 ·10H 2 O),  Soda  abu  (Na 2 CO 3 ),  dan  TiO 2 teknis. Sumber  silika  yang  digunakan  adalah  botol  kaca  bekas transparan (tidak berwarna) jenis soda gamping ( soda- lime glass). Kaca yang digunakan tidak berwarna karena dengan  tidak  adanya  warna  maka  akan  lebih  sedikit mengandung oksida-oksida logam atau garam sehingga reaksi dapat berjalan sempurna. Botol kaca bening yang sudah  dibersihkan  dari  pengotor  kemudian  dihaluskan dan  disaring  dengan  ukuran  100  mesh.  Tujuan penghalusan  adalah  untuk  menyeragamkan  ukuran serbuk kaca. Selain itu agar hasil lelehan kaca sempurna dan  seragam.  Boraks  dan  Soda  abu  termasuk  ke  dalam oksida  basa  ( flux),  digunakan  untuk  menurunkan  titik lebur  serbuk  kaca  (silika)  (oksida  asam)  dari  1.610°C- 1.710°C  menjadi  sekitar  900°C,  sehingga  akan menghemat  penggunaan  energi.  Penambahan  TiO 2 dimaksudkan untuk memberikan efek fotokatalitik.
Dalam penelitian ini digunakan genteng yang sudah jadi atau genteng yang telah dibakar terlebih dahulu. Hal ini  disebabkan  karena  penggunaan  glasir  pada  genteng single  firing  akan  membutuhkan  perlakuan  yang  lebih khusus,  karena  benda  mentah  dalam  keadaan  kering akan  sangat  rapuh  dan  apabila  diglasir  akan  cepat menyerap  air,  yang  dapat  menyebabkan  benda  mentah tersebut  retak  dan  hancur.  Bila  menggunakan double firing,  silika  untuk  bahan  glasir  akan  meleleh  dengan lebih sempurna.
Hasil  pengglasiran  pada  permukaan  genteng walaupun  menghasilkan  genteng  yang  mengkilap  dan permukaannya  halus  namun  tidak  terlalu  sempurna, yaitu warna glasir yang dihasilkan adalah hitam, masih terdapat crazing  dan  pinhole.  Menurut  Chavarria  [8], warna glasir yang tidak muncul dengan baik disebabkan karena lapisan glasir terlalu tipis,  sementara terjadinya crazing  (retak  seribu)  disebabkan  karena  penyusutan larutan glasir tidak sesuai, pembakaran glasir di bawah temperatur bakarnya, dan pinhole (lubang-lubang kecil) diakibatkan oleh pembakaran glasir yang terlalu cepat.
Selain itu, warna glasir yang gelap juga disebabkan oleh  adanya  karbon  yang  menempel  pada  permukaan glasir  selama  proses  pembakaran.  Hal  ini  disebabkan proses  pembakaran  yang  kurang  stabil  dan  tidak sempurna  sehingga  karbon  yang  berasal  dari  bahan bakar  (gas)  menempel  pada  permukaan  glasir  dan menyebabkan warna glasir menjadi hitam.
Uji Aktifitas Fotokatalis Genteng Berglasir Silika/TiO 2 terhadap zat warna indigo carmine, metanil yellow dan rhodamin.
Penambahan  TiO 2 sebagai  bahan  glasir  dilakukan dengan mencampurkan serbuk TiO 2 ke dalam campuran bahan-bahan  glasir  lain  yaitu  silika,  boraks,  dan  soda ash, kemudian dilapiskan pada permukaan genteng dan dibakar pada suhu 900°C.
Aktivitas fotokatalis TiO 2 dipengaruhi oleh beberapa faktor,  salah  satu  yang  terpenting  adalah  bentuk kristalnya. TiO 2 memiliki tiga macam bentuk kristal yaitu anatase, rutil, dan brukit. Namun hanya anatase dan rutil yang  memiliki  aktivitas  fotokatalis.  Bentuk  kristal anatase  diamati  terbentuk  pada  pemanasan  TiO 2 bubuk mulai dari suhu 120°C dan mencapai sempurna pada suhu 500°C. Pada suhu 700°C mulai terbentuk kristal rutil [9]. Pada  suhu  900°C  diperkirakan  seluruh  serbuk  TiO 2 berbentuk kristal rutil sehingga masih memiliki karakter fotokatalis.
Menurut  Wijaya dkk.  [10]  reaksi  fotodegradasi terkatalisis memerlukan empat komponen utama, yaitu: sumber  cahaya  (foton),  senyawa  target,  oksigen  dan fotokatalis. Dalam penelitian ini, sumber cahaya berasal dari cahaya matahari, senyawa target adalah larutan zat warna Indigo  Carmine,  Rhodamin,  dan  Metanil  Yellow, oksigen  dari  gas  O 2 sebagai  penangkap  elektron  dan glasir silika/TiO 2 sebagai fotokatalis.
Fotodegradasi zat warna dilakukan di ruang terbuka (terkena  sinar  matahari).  Radiasi  cahaya  UV  berperan sebagai foton yang dapat menghasilkan radikal OH . yang memiliki  potensial  oksidasi  yang  besar  untuk  molekul organik.
a.
b.

## c.
Gambar 1. Grafik persentase pengurangan konsentrasi zat warna terhadap waktu (a) Rhodamin (b) indigo carmine dan (c) metanil yellow
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 1 2 3 4 5 t jam % p en g u ra n g an Y ( genteng berglasir) Y (genteng tak berglasir) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 1 2 3 4 5 t jam % p e n g u ra n g a n Y ( genteng berglasir) Y(genteng tak berglasir) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 1 2 3 4 5 t jam % p e n g u ra n g a n Y ( genteng berglasir) Y (genteng tak berglasir)
Dari  grafik  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  dengan penambahan  TiO 2 pada  glasir  menyebabkan  glasir berfungsi  sebagai  fotokatalis.  Hal  ini  terbukti  dari persentase  pengurangan  konsentrasi  zat  warna  yang dialirkan  pada  permukaan genteng  berglasir silika/TiO 2 lebih  besar  dibandingkan  dengan  genteng  yang  tidak berglasir.  Genteng  berglasir  silika/TiO 2 lebih  mampu mendegradasi zat warna.
Dari  ketiga  grafik  di  atas  dapat  dilihat  juga  bahwa dengan semakin lamanya waktu kontak glasir silika/TiO 2 dengan  larutan  zat  warna  maka%  pengurangan konsentrasi zat warna akan semakin besar. Degradasi zat warna  menggunakan  fotokatalis  TiO 2 terjadi  melalui proses  absorpsi  zat  warna  ke  permukaan  partikel fotokatalis yang secara simultan disertai dengan proses oksidasi  fotokatalitik  terhadap  zat  warna.  Menurut Gunlazuardi  [11],  h + pada  permukaan  TiO 2 merupakan spesi oksidator kuat, karenanya akan mengoksidasi spesi kimia  lainnya  yang  mempunyai  potensial  redoks  lebih kecil, termasuk dalam hal ini molekul air dan atau gugus hidroksil yang akan menghasilkan radikal hidroksil.
Mekanisme fotokatalis semikonduktor TiO 2 dengan adanya  bantuan  sinar  UV  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.  Pada  saat  Silika/TiO 2 terkena  radiasi  sinar  UV yang  memiliki  energi  yang  bersesuaian  atau  bahkan melebihi energi celah pita dalam oksida titan tersebut, di dalam fotokatalis akan terjadi eksitasi elektron dari pita valensi ke pita konduksi yang akan menghasilkan e- , dan menyebabkan  adanya  kekosongan  atau  hole  (h + )  yang berperan  sebagai  muatan  positif  [12].  Reaksi  menurut [13]Banerjee (2006) adalah sebagai berikut :
TiO 2 + hv ⎯→ hvb+ + ecb- (1)
Selanjutnya  hole  (h + vb)  akan  bereaksi  dengan hidroksida  logam  yaitu  hidroksida  oksida  titan membentuk  radikal  hidroksida  logam  yang  merupakan oksidator  kuat  untuk  mengoksidasi  zat  warna.  Untuk elektron yang ada pada permukaan semikonduktor akan terjebak  dalam  hidroksida  logam  dan  dapat  bereaksi dengan  penangkap  elektron  yang  ada  dalam  larutan misalnya H 2 O atau O 2 , membentuk radikal hidroksil (.OH) atau  superoksida  (.O 2 - )  yang  akan  mengoksidasi  zat warna dalam larutan. Radikal-radikal ini akan terbentuk terus-menerus  selama  glasir  silika/TiO 2 masih  dikenai radiasi sinar UV dan akan menyerang zat warna yang ada di  permukaan  katalis  sehingga  zat  warna  mengalami degradasi.
ecb - + O 2 ⎯→  O 2 - (2)
hvb + + OH - ⎯→  OH - (3)  OH - + dye ⎯→ produk (4)
Jadi  dengan  bertambahnya  radiasi  sinar  UV  maka foton  yang  mengenai  glasir  silika/TiO 2 akan  semakin banyak  sehingga  zat  warna  yang  terdegradasi  akan semakin banyak. Molekul yang dihasilkan dari degradasi zat  warna  oleh  TiO 2 akan  teradsorpsi  dan  teroksidasi kembali  oleh  radikal  hidroksil  terus  menerus  hingga proses  radiasi  berakhir.  Dalam  penelitian  ini  glasir silika/TiO 2 dengan  bantuan  sinar  matahari  juga  dapat menghasilkan  radikal  hidroksil  yang  akan  bertindak
sebagai  agen  pengoksidasi  kuat,  yang  mampu mendegradasi zat warna.
Pada  permukaan  glasir  silika/TiO 2 terjadi  adsorpsi dari  molekul-molekul  zat  warna.  Sehingga  absorbansi dari zat warna yang telah dialirkan di atas glasir menurun dibandingkan  dengan  sampel  genteng  tanpa  glasir silika/TiO 2 .  Keberadaan  TiO 2 sebagai  fotokatalis  tentu saja memiliki peranan yang sangat penting dalam reaksi fotodegradasi  zat  warna,  karena  dengan  adanya  TiO 2 dapat  menjadi  katalis  dalam  terbentuknya  radikal  OH. yang berperan dalam degradasi zat warna.
Gambar 2. Grafik perbandingan persentase pengurangan zat warna terhadap waktu
Setiap  zat  warna  mempunyai  serapan  warna  pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Pada pengukuran menggunakan spektrofotometer menunjukkan bahwa gelombang maksimum yang paling besar  dimiliki  oleh indigo  carmine,  yaitu  pada  panjang gelombang  580  nm,  sedangkan  untuk rhodamin  dan metanil  yellow  masing-masing  mempunyai  panjang gelombang 540 nm dan 480 nm.
Dari  grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat perbedaan  yang  signifikan  antara  konsentrasi  sebelum dan  setelah  proses  degradasi.  Pada  pengukuran persentase  degradasi  didapatkan  persentase  senyawa indigo  carmine  sebesar  74,58%  dan  rhodamin  sebesar 47,56%.  Sedangkan metanil  yellow  menunjukkan persentase  degradasi  yang  paling  kecil  yaitu  sebesar 16,08%.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  [1]  yang menyatakan  katalis  TiO 2 kurang  signifikan  dalam mendegradasi Metil  yellow.  Namun  hasil  persentase degradasi  untuk  indigo  carmine  dan  rhodamin  pada penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  [14],  di mana  pada  penelitian  ini  persentase  degradasi  TiO 2 terhadap  indigo  carmine  lebih  besar  dibandingkan dengan persentase degradasi TiO 2 terhadap rhodamin.
Pada  penelitian  [14],  dinyatakan  bahwa  persentase degradasi  TiO 2 terhadap rhodamin  lebih  besar dibandingkan  persentase  degradasi indigo  carmine. Rhodamin  lebih  mudah  didegradasi  oleh  TiO 2 dibandingkan dengan metanil yellow dan indigo carmine karena  perbedaan  struktur  molekul  ketiga  zat  warna tersebut.  Zat  warna indigo  carmine  dan  metanil  yellow memiliki  struktur  memanjang  sedangkan rhodamin memilki  struktur  yang  cenderung  merapat.  Hal  ini dimungkinkan akan mempengaruhi mudah tidaknya zat warna ini masuk ke dalam pori TiO 2 dan kemudian akan bereaksi dengan radikal OH - dan menyebabkan zat warna terdegradasi.  Molekul  zat  warna  yang  merapat
0 20 40 60 80 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 t jam % P e n g u r a n g a n K o n s e n tr a s i (p p m ) 25
cenderung mempunyai ukuran yang lebih kecil sehingga akan mudah masuk ke dalam pori-pori glasir. Sedangkan indigo  carmine  dan  metanil  yellow  mempunyai  ikatan memanjang  dan  mempunyai  molekul  yang  besar  pula sehingga  sukar  masuk  ke  dalam  pori-pori  glasir. Pernyataan  ini  kurang  tepat,  karena  rhodamin sebenarnya memiliki struktur yang cukup meruah, yaitu tersusun  dari  beberapa  cincin  aromatis  yang  menyatu. Hal  ini  mengakibatkan  radikal  OH - lebih  sulit  untuk mendegradasi rhodamin.
Faktor  lain  yang  menyebabkan  perbedaan  hasil penelitian adalah kondisi lingkungan ketika melakukan penelitian  yaitu  perbedaan  sumber  cahaya  UV  yang digunakan.  Pada  penelitian  Saefudin,  sumber  UV  yang digunakan  adalah  lampu  ultraviolet,  sedangkan  pada penelitian  ini  menggunakan  sinar  matahari.  Selain  itu pada  penelitian  Saefudin  TiO 2 diimpregnasikan  pada lempung.  Perbedaan  lainnya  adalah  luas  permukaan katalis yang digunakan, hal ini menyebabkan perbedaan besarnya persentase degradasi zat warna.
Metanil  yellow  mempunyai  tingkat  degradasi  yang paling kecil karena dipengaruhi gugus azo pada struktur molekulnya.  Gugus  azo  (N=N)  pada  zat  warna metanil yellow  akan  mudah  putus  dikarenakan  gugus  benzene yang  mengapitnya  merupakan  penarik  elektron  yang baik.  Gugus  N  mempunyai  pasangan  elektron  bebas sehingga  akan  mampu  menarik  molekul  air.  Zat  warna metanil  yellow  mempunyai  gugus  yang  kemungkinan dapat  mengikat  molekul  air  yang  paling  banyak,  yaitu pada gugus azo pada bagian tengah dan pada gugus N-H. Karena mengikat banyak molekul air ini maka zat warna metanil yellow akan lebih sulit masuk ke dalam pori-pori glasir dan akan lebih sulit terdegradasi.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa genteng  yang dilapisi glasir  silika/TiO 2 memiliki aktivitas  sebagai  fotokatalis  dan  kemampuan degradasi dari  genteng  berglasir  silika/TiO 2 terhadap  zat  warna indigo carmine sebesar 74,58% , metanil yellow 16,08%, dan rhodamin sebesar 47,56%.

## 5. Referensi
[1]  Siwi Harning Pambudi, Pengaruh Surfaktan CTMA- Br  (Setiltrimetilamonium-Bromida)  Pada  Sintesis Lempung  Terpilar  SiO 2 /TiO 2 Serta  Aplikasinya Sebagai  Fotokatalis  Degradasi  Metanil  Yellow, Jurusan Kimia, Universitas Diponegoro, Semarang
[2]  Ryzkyningtyas
Kusumawardani, Pengaruh Surfaktan  Dodesilamin  pada  Sintesis  Lempung
Terpilar  SiO 2 /TiO 2 serta  Aplikasinya  sebagai Fotokatalis Degradasi Rhodamin, (2008)
[3]  Shihong  Xu,  Wenfeng  Shangguan,  Jian  Yuan, Mingxia Chen, Jianwei Shi, Zhi Jiang, Synthesis and performance  of  novel  magnetically  separable nanospheres of titanium dioxide photocatalyst with egg-like  structure,  Nanotechnology,  19,  9,  (2008)
095606
[4]  Tae ‐ Kyu  Lim,  Tadataka  Murakami,  Makoto  Tsuboi,
Kazuharu Yamashita, Tadashi Matsunaga,
Preparation of a colored conductive paint electrode
for  electrochemical  inactivation  of  bacteria, Biotechnology  and  bioengineering,  81,  3,  (2003) 299-304
[5]  Ismunandar,  Padatan  Oksida  Logam,  Struktur, Sintesis,  dan  Sifat-sifatnya,  Thesis,  Departemen Kimia FMIPA ITB, ITB, Bandung
[6]  DM  Tobaldi,  A  Tucci,  G  Camera-Roda,  G  Baldi,  L Esposito,  Photocatalytic  activity  for  exposed building materials, Journal of the European Ceramic Society, 28, 14, (2008) 2645-2652
[7]  Ambar  Astuti,  Pengetahuan  Keramik,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
[8]  Joaquim  Chavarria,  Ceramic  class:  Glazing techniques, in, New York: Watson-Guptill Publication, 1998.
[9]  David  F  Ollis,  Hussain  Al-Ekabi,  Photocatalytic purification  and  treatment  of  water  and  air: proceedings  of  the  1st  International  Conference  on TiO2  Photocatalytic  Purification  and  Treatment  of Water  and  Air,  London,  Ontario,  Canada,  8-13 November, 1992, Elsevier Science Ltd, 1993.
[10] Karna  Wijaya,  Eko  Sugiharto,  Is  Fatimah,  Sri Sudiono, Dyan Kurniaysih, Utilisasi TiO 2 -Zeolit dan Sinar UV Untuk Fotodegradasi Zat Warna Congo Red, Berkala Ilmiah MIPA, 16, 3, (2006)
[11]  Jarnuzi Gunlazuardi, Fotokatalisis pada Permukaan TiO2: Aspek Fundamental dan Aplikasinya, Seminar Nasional Kimia Fisika II, (2001).
[12] Hinda  Lachheb,  Eric  Puzenat,  Ammar  Houas, Mohamed Ksibi, Elimame Elaloui, Chantal Guillard, Jean-Marie  Herrmann,  Photocatalytic  degradation of various types of dyes (Alizarin S, Crocein Orange G, Methyl Red, Congo Red, Methylene Blue) in water by  UV-irradiated  titania,  Applied  Catalysis  B: Environmental, 39, 1, (2002) 75-90
[13] S Banerjee, Judy Gopal, P Muraleedharan, AK Tyagi, Baldev Raj, Physics and chemistry of photocatalytic titanium  dioxide:  visualization  of  bactericidal activity  using  atomic  force  microscopy,  Current Science, 90, 10, (2006) 1378-1383
[14] Agus Saefudin, Adi Darmawan, Choiril Azmiyawati, Sintesis  Lempung  Terpilar  Tio2  Menggunakan Surfaktan Dodesilamin, Karakterisasi Dan Aplikasinya Sebagai Fotokatalis Degradasi Zat Warna Indigo  Carmine,  Metanil  Yellow,  Dan  Rhodamin,
(2008)